Allgemeines. 693 



Schädigung vermieden werden, wenn es sich um einen einzelnen Stein von hohem Werte 

 handelt, namentlich wenn er geschliffen ist. Anders liegen jedoch die Verhältnisse, wenn 

 ein großer Posten gleichartiger Steine, wie sie die Juweliere zur Verwendung in ihrem 

 Geschäfte zu kaufen pflegen, z. B. eine größere Menge Türkise, zur Untersuchung vor- 

 liegen. Dann ist oft der Vorteil einer sicheren Bestimmung so groß, daß ein oder das 

 andere als Stichprobe beliebig herausgegriffene Exemplar zu diesem Zwecke etwas be- 

 schädigt oder auch ganz zerstört werden kann. In diesem Falle lassen sich die letztge- 

 nannten Eigenschaften, vielleicht sogar die chemische Analyse, ohne Bedenken anwenden, 

 und ebenso ist dies in den meisten Fällen auch an rohen Steinen zulässig. Von ihnen 

 kann man nicht selten einen Splitter zur genaueren Untersuchung ablösen, und ein kleiner 

 Ritz, oder ein von der Berührung mit einer Säure herrührender Fleck schadet nichts, da 

 sie beim Schleifen wieder verschwinden. Alle diese Untersuchungsmethoden werden bei 

 geschliffenen Steinen am besten ganz vermieden und nur dann angewendet, wenn die 

 andern nicht mit Sicherheit zum Ziele führen, aber auch in diesem Fall mit der durch die 

 Verhältnisse gebotenen Sorgfalt und Vorsicht. 



Bei der Härte kann es sich nur um die Feststellung größerer Unterschiede handeln, 

 kleine sind nicht entscheidend, da nicht selten auf einer und derselben Fläche und auf 

 verschiedenen Flächen eines und desselben Kristalls kleine Härtedifferenzen sich ergeben. 

 Die Untersuchung wird am besten so vorgenommen, daß man mit einer hervorragenden 

 Ecke oder Kante des zu prüfenden Steines die erforderlichenfalls durch Anschleifen und 

 Polieren mit glatten Flächen versehenen Mineralien der Härteskala zu ritzen versucht. 

 Von diesen genügen, wie wir S. 34 gesehen haben, für die praktischen Zwecke der Unter- 

 suchung der Edelsteine in fast allen Fällen die Nummern 6 bis 8, also je ein Stück 

 Feldspat, Quarz und Topas, am besten mit einer angeschliffenen und glänzend polierten 

 Fläche; Nummer 5 kann durch eine kleine Glastafel ersetzt werden. Die weicheren 

 Nummern sind meist überflüssig, ebenso auch die Nummern 9 und 10. Die zum Ritzen 

 bestimmte Ecke wählt man bei einem geschliffenen Steine zweckmäßig am Rande, der 

 bei der Fassung verdeckt wird. Aber auch so ist mit der größten Behutsamkeit zu ver- 

 fahren, da infolge des beim Ritzen anzuwendenden Druckes an dem zu untersuchenden Steine 

 leicht Splitter ausspringen, namentlich wenn deutliche Blätterbrüche in ihm vorhanden sind. 



Zuweilen ist es auch nicht zu vermeiden, daß ein geschliffener Edelstein seinerseits 

 geritzt wird. Man benutzt dann hierzu gewöhnlich am liebsten die scharfe Spitze eines 

 stark gehärteten Stahlstäbchens, die Quarz eben noch ein wenig, Glas dagegen stark an- 

 greift. Man kann auf diese Weise namentlich Glasimitationen von echten harten Edel- 

 steinen, wie Diamant, Rubin, Sapphir usw. sicher unterscheiden; diese werden nicht ge- 

 ritzt, wohl aber das Glas, bei dem die dadurch verursachte Beschädigung wegen seines 

 geringen Wertes keinen wesentlichen Schaden verursacht. Vorsicht ist nur bei weicheren 

 Edelsteinen, Chrysolith usw., geboten, jedenfalls tut man aber stets gut, eine möglichst 

 versteckt liegende Stelle für die Härteuntersuchungen auszuwählen, die durch die Fassung 

 dem Anblick entzogen wird. Besonders achtsam hat man bei durchsichtigen Steinen zu 

 verfahren, bei denen ein Ritz auch auf einer versteckt liegenden Facette die Schönheit 

 sehr beeinträchtigen kann, während ein solcher auf der Hinterseite eines undurchsichtigen 

 Steines gar nichts schadet. Unbedenklich ritzen kann man rohe Steine. Bei ihnen läßt 

 sich auch die Härte auf verschiedenen Flächen und in verschiedenen Richtungen unter- 

 suchen. Statt der Stahlspitze wird häufig auch eine harte Stahlfeile benutzt, die den 

 weichen Stein stärker angreift und einen weniger hohen Ton hervorruft, als es bei einem 

 härteren der Fall ist. Geschliffene Steine werden am besten nur am Rande mit der Feile 

 geprüft und auch hier nur mit größter Vorsicht. Wegen aller dieser Schwierigkeiten 

 wird im folgenden von der Härte nur ein beschränkter Gebrauch gemacht werden. Nur 



